r)40 0. Fror,iclis: Folt});irlnncr. 



n.:: ' 



Die zweite Fehlerquelle haben B e d f o r d und E r d m a n n, 

 obgleich sie ihnen nicht imbekannt ist, ganz außer acht gelassen, 

 nämlich die Beimengung e r h e li 1 i c h c j M enge n v o n 

 F r e m d s t u f f e u, die geeignet nind, die elektiischc Leitfähit?:!«'!! 

 sehr staj"k zu .beeinflussen und sie sogar ganz aufzuheben. 



Ich kabe .schon vorher ausgeführt, welche Kollc die in dem 

 Oel enthaltene oder aus ihm durch die Einwirkung des Wasser- 

 dampfes bei der hohen Temperatur abgespaltene f r e i e e 1 s ä u r e 

 spielen kann. Es kann sich Nickeloieat bilden, das zum 

 Teil durch den Wasserstoff unter Abscheidung von Nickelmetall 

 in sehr feiner Verteilung zerlegt werden kann. Das Nickeloieat 

 kann zum Teil aber auch in NickeLstearat übergeführt 

 werden, daß dem Katalysator trotz des Ausziehens mit Benzol 

 beigemischt bleibt, besonders dann, wenn es sich im Innern der 

 durch den Austritt des Sauerstoffs porig oder schwammig gewordenen 

 Teilchen bildet. Daneben können durch Einwirkung der in Oelen 

 enthaltenen Fremdstoffe, Avie Eiweißstoffe und andere Verbin- 

 dungen auf das Nickeloxyd oder Nickeloxydul oder diirch Zer- 

 setzung dieser Fremdstoffe durch die hohe Temperatur sich noch 

 andere Beimengungen in dem Katalysator niederschlagen, die 

 ebenfalls die Erkennung der elektrischen Leitfähigkeit verhindern 

 können. Das von B e d f o r d und E r d m a n n und ihren Mit- 

 arbeitern vorgenommene Auswaschen des gebraucliten Kataly- 

 sators mit Benzol genügt keineswegs, um die Beimengungen zu 

 beseitigen, denn das Niekelstearat ist, was auch Sieg m u n d 

 und S u i d a bestätigen, in Benzol unlöslich. Daß der gebrauchte 

 Katalysator, den B e d f o r d und E r d m a n n auf Leitfähigkeit 

 untersucht hajjen, tatsächlich ein derartiges Gonisch verschieden- 

 artigster Stoff(; war, geht klar aus den von ihnen mitgeteilten Ana- 

 tysen^) hervor. B e d f o r d und E r d m a n n haben eine ganze 

 Reihe von gebrauchten Katalj^satoren analysiert und haben ,,die 

 Hauptbestandteile der gebrauchten k a t a 1 y- 

 tischen M a s s e, wie folgt, b e r e c h n e t" : 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 



Nickelsuboxyd, NigO . C9,8 55,8 44,5 9,8 39,0 35,1 7,6 

 Xickeloxydul .... 22,6 26,3 40,0 66,0 50,2 36,8 79,1 



Kohlenstoff 4,7 13,2 6.1 14,2 8,7 10,3 5,7 



Wasserstoff 0.8 2,6 1,2 2,2 1,3 1,6 1,5 



Rest = Sauer- j 



Stoff, Schwefel . . 2,1 2,1 8,2 7,8 0,8 16,2 6,1 



Kieselsäure I 



100 100 100 100 100 100 100 



J) Journ. f. prakt. Chemie 1913, 87, 8. 443. 



